## PENGARUH PENAMBAHAN INHIBITOR ALAMI EKSTRAK LIMBAH KULIT JAGUNG TERHADAP LAJU KOROSI MATERIAL BAJA ST 37 DALAM MEDIUM NaCl 3%
Rahmaniah 1 *, Sefrilita Risqi Adikaning Rani 1 , Kurniati Abidin 1 , Fitriyanti 1 , Ratih 1 1 Program Studi Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 63, Gowa, Sulawesi Selatan, Indonesia. 92113.
*E-mail: rahmaniah.fisika@uin-alauddin.ac.id
Abstrak: Korosi  merupakan  reaksi  antara  logam  dengan  lingkungan  di sekitarnya  yang  mengakibatkan  mutu  dari  logam  mengalami  penurunan. Salah  satu  cara  untuk  menghambat  terjadinya  korosi  pada  logam  adalah dengan  cara  membuat  permukaan  logam  tersebut  terlindungi  oleh  suatu inhibitor sehingga tidak terjadi kontak langsung antara logam dengan media korosif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi inhibitor terhadap laju korosi, efisiensi inhibitor ekstrak limbah kulit jagung pada  baja  ST  37  dan  untuk  mengetahui  karakteristik  morfologi  dan  unsur penyusun baja ST 37 tanpa dan dengan inhibitor dengan menggunakan SEM- EDx. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kehilangan massa ( Mass Loss ). Medium korosif yang digunakan adalah NaCl 3%, dengan suhu  medium  sebesar  40 o C,  waktu  ekspos  spesimen  dilakukan  selama  240 jam dengan dengan empat variasi konsentrasi inhibitor yaitu 0 ppm, 400 ppm, 500  ppm  dan  600  ppm.  Hasil  penelitian  menunjukkan  laju  korosi  terbesar pada konsentrasi 0 ppm (tanpa inhibitor) yaitu sebesar 88,08 mpy, sementara laju  korosi  terendah  yaitu  pada  konsentrasi  600  ppm  yaitu  sebesar  0  mpy. Efisiensi inhibitor korosi yang paling besar terjadi pada konsentrasi 600 ppm sebesar  100%.  Karakterisasi Scanning  Electron  Microscopy (SEM) memperlihatkan agglomeration (gumpulan)  tidak  merata  dengan  ukuran kecil,  lubang  ( hole )  dan  retakan  ( crack )  juga  lebih  sedikit  pada  spesimen dengan  inhibitor  500  ppm.  Hal  ini  menunjukkan    bahwa  spesimen  telah mengalami  korosi  dengan  jenis  retak  tegang.  Hasil  Uji  EDX  menunjukkan adanya kandungan unsur oksigen yang cukup tinggi dan unsur Fe yang paling rendah pada spesimen (a) sebesar 31,03% dan 46,48%, hal ini menunjukan bahwa  Fe  banyak  yang  teroksidasi  oleh  unsur  O,  sehingga  memiliki  laju korosi paling tinggi.
Kata Kunci: baja ST 37; inhibitor korosi; korosi; kulit jagung
Abstract: Corrosion  is  a  reaction  between  metal  and  the  surrounding environment, which decreases the quality of the metal. One way to prevent the corrosion of metals is to protect the metal surface with an inhibitor so that there is no direct contact between the metal and the corrosive medium. This study  aimed  to  determine  the  effect  of  inhibitor  concentrations  on  the corrosion rate, the efficiency of corn waste extract inhibitors on ST 37 steel, and the morphological characteristics and constituent elements of ST 37 steel without  and  with  inhibitors  using  SEM-EDx.  The  method  used  in  this research is the mass loss method. The corrosive medium used was 3% NaCl,
with a medium temperature of 40 o C, the exposure time of the specimen was carried  out  for  240  hours  with  four  variations  of  inhibitor  concentration, namely 0 ppm, 400 ppm, 500 ppm, and 600 ppm. The results showed that the highest  corrosion  rate  was  at a  concentration  of  0  ppm  (without inhibitor), which was 88.08 mpy, while the lowest corrosion rate was at a concentration of  600  ppm,  which  was  0  mpy.  The  greatest  corrosion  inhibitor  efficiency occurs at a concentration of 600 ppm of 100%. Characterization of Scanning Electron Microscopy (SEM) showed agglomeration (clumps) are uneven with small sizes, holes (holes), and cracks (cracks) are also less in the specimen with  500  ppm  inhibitor.  This  indicates  that  the  specimen  has  experienced stress  corrosion  cracking.  The  EDX  test  results  showed  a  relatively  high content of elemental oxygen and the lowest elemental Fe in specimen (a) of 31.03% and 46.48%, which indicated that a lot of Fe was oxidized by element O, so it had the highest corrosion rate.
Keywords: corn husk; corrosion; corrosion inhibitor; steel ST 37

## PENDAHULUAN
alah  satu  komoditi  pertanian  yang  banyak  terdapat  di  Sulawesi  Selatan  adalah jagung  dengan  luas  panen  377,7  ribu  hektar,  menghasilkan  1,82  juta  ton  jagung (Suara  Sulsel.com,  5/1/21).  Pengolahan  hasil  panen  jagung  akan  menyisakan limbah  organik  yang  cukup  besar  dan  memerlukan  penanganan  agar  tidak  merusak lingkungan  serta  dapat  meningkatkan  nilai  ekonomis  limbah  tersebut.  Limbah  jagung terdiri dari batang, daun, tongkol dan kulit atau klobot jagung (Purwanto, 2010), limbah jagung  dapat  mencapai  1,5  kali  bobot  buah  jagung,  sehingga  jika  hasil  panen menghasilkan 8 ton buah jagung dalam 1 ha maka akan diperoleh 12 ton limbah jagung (Ariyanti, 2015).
Pada  umumnya  setiap  tanaman  menghasilkan  senyawa metabolit  sekunder,  tidak terkecuali  dengan  tanaman  jagung.  Senyawa  metabolit  sekunder  yang  terdapat  pada jagung adalah fenol, saponin, flavonoid, alkaloid serta tanin. Senyawa metabolit diyakini dapat  mendukung  pemanfaatan  lebih  lanjut  sebagai  inhibitor  organik  (Pratiwi,  2013). Senyawa tanin diketahui dapat menjadi inhibitor (penghambat) dalam proses korosi pada logam (Muliati, 2009). Menurut Purnomo (2015), tanin yang terkandung di dalam bagian tumbuhan akan membentuk suatu senyawa kompleks Fe (III) pada bagian dasar logam yang mengakibatkan penurunan laju korosi. Senyawa kompleks yang ada pada tanin akan menghalangi serangan ion-ion korosif pada bagian dasar logam.
Korosi atau pengkaratan merupakan suatu reaksi antara logam dengan lingkungan di  sekitarnya  yang  mengakibatkan  mutu  dari  logam  mengalami  penurunan.  Fenomena Korosi  yang  terjadi  secara  alami  dan  seringkali  berlangsung  secara  tiba-tiba  di  luar prediksi mengakibatkan fenomena ini tidak dapat dicegah dengan seluruhnya (Ludiana, 2012).  Hal  tersebut  merupakan  peristiwa yang  dapat  menurunkan  kualitas  logam  yang diakibatkan  oleh  terjadinya  reaksi  elektrokimia  dengan  lingkungannya  (Tretheway, 1991).
Salah satu cara untuk menghambat terjadinya korosi pada logam adalah dengan cara membuat  permukaan  logam  tersebut  terlindungi  oleh  suatu  inhibitor  sehingga  tidak terjadi kontak langsung antara logam dengan media korosif (Adriana, 2000). Berdasarkan sumbernya inhibitor korosi terbagi menjadi dua jenis yaitu inhibitor organik dan inhibitor
S
anorganik. Inhibitor organik mengandung komponen senyawa fenolik antara lain tanin, flavonoid, saponoid, dan lainnya. Sedangkan Inhibitor anorganik adalah inhibitor yang tidak  mengandung  unsur  karbon  dalam  senyawanya.  Penggunaan  inhibitor  dari  bahan alami  jauh  lebih  baik  untuk  digunakan  sebagai  penghambat  korosi,  disamping  karena mudah diperoleh, bahan alami juga lebih ekonomis dan ramah lingkungan.
Logam  merupakan  salah  satu  benda  yang  mengalami  korosi.  Salah  satu  contoh logam yang banyak dimanfaatkan adalah baja karbon. Baja karbon adalah salah satu jenis baja paduan tersusun dari unsur Fe dan C. Dalam keseharian pengaplikasian baja karbon dimanfaatkan  sebagai  bahan  baku  pembuatan  alat-alat  perkakas,  komponen  mesin, struktur bangunan, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui seberapa lama struktur logam dapat bertahan terhadap serangan korosi, maka dapat dilakukan analisis laju korosi. Salah satu  cara  yang  dapat  digunakan  untuk  mengetahui  laju  korosi  yang  terjadi  pada  suatu logam yaitu dengan menggunakan metode kehilangan massa. Menurut Ramadani (2017), metode kehilangan massa merupakan metode yang paling banyak digunakan. Metode ini dilakukan dengan mengukur massa logam sebelum dan setelah logam tersebut mengalami korosi  kemudian  dihitung  laju  korosinya  melalui  massa  yang  hilang  yang  terjadi  pada logam.  Berdasarkan  uraian  latar  belakang,  maka  dilakukan  penelitian  yang  bertujuan untuk  mengetahui  pengaruh  variasi  konsentrasi  inhibitor  terhadap  laju  korosi,  efisiensi inhibitor ekstrak limbah jagung pada baja ST 37 dan karakteristik baja ST 37 tanpa dan dengan inhibitor dengan menggunakan SEM dan EDx. Pemanfaatan limbah khususnya limbah pertanian menjadi inhibitor laju korosi organik akan menjadi alternatif inhibitor yang  terbilang  lebih  ekonomis,  lebih  ramah  lingkungan  serta  tidak  kalah  efektifnya dibandingkan dengan inhibitor korosi komersil atau inhibitor korosi non organik.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan  September  sampai  Desember  2022. Pembuatan ekstrak kental limbah kulit Jagung dilakukan di Laboratorium Fisika Modern Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dan Laboratorium Kimia Organik Departemen  Kimia,  Fakultas  Matematika  dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam  Universitas Hasanuddin.  Sedangkan  untuk  pengujian  SEM-Edx  dilakukan  di  laboratorium  Teknik Mesin  Institut  Teknologi  Sepuluh  Nopember.  Alat  dan  bahan  yang  dilakukan  pada penelitian  adalah rotary  evaporator ,  blender,  pipet  tetes,  statif  dan  klem,  termometer, gelas beaker , neraca analitik, batang pengaduk, corong, labu ukur, erlenmeyer, gunting, spatula, botol, gerinda dan alat tulis, akuades, etanol 96%, larutan natrium klorida 3%, kulit jagung kering, kertas ampelas, kertas saring, aluminium foil , label dan tisu. Prosedur penelitian dilakukan dengan cara berdasarkan diagram pada Gambar 1.
Gambar 1. Prosedur kerja penelitian
Preparasi  spesimen  yang  dilakukan  adalah  spesimen  berbahan  baja  ST  37.  Ukuran spesimen  1  x  1  x  0,7  cm  dipotong  menggunakan  gerinda,  permukaan  baja  diperhalus menggunakan  kertas  ampelas  sampai  permukaan  spesimen  mengkilap,  selanjutnya mencuci spesimen menggunakan akuades, setelah itu dibilas hingga spesimen bersih dari serbuk yang menempel pada permukaan spesimen, kemudian spesimen dikeringkan pada suhu ruang dengan menggunakan tisu untuk melapisi wadah pengeringan spesimen dan setelah  proses  pengeringan  dilakukan  maka  penimbangan  massa  awal  baja  dengan menggunakan neraca analitik.
Gambar 2. Bahan penelitian yang terdiri atas (a) Spesimen sampel uji baja ST 37 dan (b) Kulit jagung yang telah dikeringkan dan dicacah
Pembuatan ekstrak kulit jagung dilakukan dengan menggunakan metode maserasi. Proses pengeringan kulit jagung menggunakan suhu ruang, menghaluskan kulit jagung sebanyak  200  gram  dengan  blender  hingga  menjadi  bubuk,  menimbang  serbuk  kulit jagung  sebanyak  50  gram  kemudian  memasukkannya  ke  dalam  wadah  dan melakukan maserasi  dengan  menambahkan  larutan  etanol  dan  dilakukan  perendaman  dengan menutup  wadah  menggunakan aluminium  foil ,  menyaring  serbuk  kulit  jagung  dengan menggunakan kertas saring yang telah direndami etanol sebanyak 750 ml pada botol yang telah  disiapkan,  memekatkan  hasil  yang  telah  difitrat  dengan  menggunakan rotary evaporator agar zat pelarut terpisah dengan zat yang terekstrak agar menghasilkan ekstrak yang  kental  yang  akan  digunakan  sebagai  inhibitor.  Adapun  metode  yang  digunakan untuk  preparasi  inhibitor  ekstrak  kulit  jagung  menggunakan  metode  maserasi,  sesuai tahapan pada Gambar 3.
Gambar 3. Prosedur pembuatan inhibitor korosi dari kulit jagung
(a) (b)
Pembuatan  medium  korosif  yang  dilakukan  dengan  cara  mempersiapkan  media larutan korosif yaitu  natrium klorida (NaCl), melakukan pengenceran dengan memipet 20,27 larutan NaCl 37% ke dalam labu ukur kemudian menambahkan aquadest masing- masing  sebanyak  250  ml  untuk  menghasilkan  larutan  NaCl  3%,  selanjutnya menghomogenkan larutan di dalam labu ukur tersebut. Pembuatan larutan inhibitor yang dilakukan adalah menyiapkan larutan inhibitor dengan menimbang ekstrak kental kulit jagung  sebanyak  0,50  gram  kemudian  dilarutkan  ke  dalam  akuades  500  mL  sebagai larutan  induk,  membuat  larutan  inhibitor  dengan  konsentrasi  400  ppm  dengan  cara memasukkan  40  mL  dari  larutan  induk  ke  dalam  labu  ukur  100  mL,  kemudian menghomogen larutan kemudian menambahkan akuades hingga batas meniscus. Pengujian  metode  kehilangan  massa  yang  dilakukan  adalah  menimbang  massa spesimen  sebelum  dilakukan  proses  perendaman  untuk  mengetahui  massa  awal, memasukkan  spesimen  pada  masing-masing  gelas beaker yang  berisi  larutan  korosif NaCl  3%  sebanyak  40  mL  yang  telah  ditambahkan  inhibitor  dengan  konsentrasi  yang digunakan 400 ppm, 500 ppm dan 600 ppm selama 10 hari pada suhu 40 o C, setelah itu mengangkat  spesimen  yang  telah  direndam,  spesimen  kemudian  dibilas  dengan menggunakan akuades agar produk korosi hilang, spesimen dikeringkan pada suhu ruang dan spesimen kemudian ditimbang untuk mengetahui massa akhirnya. Setelah penentuan laju korosi, dilanjutkan dengan pengujian morfologi dan analisis unsur spesimen dengan menggunakan Scanning  Electron  Microscope (SEM)  dan Energy  Dispersive  X-ray Spectroscopy (EDX).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Penentuan laju korosi
Terdapat tiga jenis pengujian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu uji laju korosi dengan  metode  kehilangan  massa  dan  untuk  mengetahui  karakteristik  morfologi  dan analisis  kandungan  unsur  spesimen  dengan  menggunakan  uji  SEM-Edx.  Adapun spesimen  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  baja  ST  37  berbentuk  plat  dengan ukuran 1×1×0,7 cm. Spesimen dibagi menjadi 5 bagian yaitu antara lain: (1) 1 spesimen kontrol;  (2)  1  spesimen  yang  direndam  tanpa  inhibitor  (0%);  (3)  1  spesimen  dengan penambahan  inhibitor  400  ppm;  (4)  1  spesimen  dengan  inhibitor  500  ppm;  dan  (5)  1 bagian  spesimen  dengan  penambahan  600  ppm  inhibitor  korosi.  Temperatur  media perendaman  sebesar  40 o C,  serta  direndam  selama  240  jam  (10  hari).  Metode  yang digunakan  dalam  melakukan  ekstraksi  yaitu  metode  maserasi,  hasil  yang  didapatkan setelah  ekstraksi  minyak  yang  berwarna  hijau  pekat.  Minyak  tersebut  mengandung senyawa yang dapat memperlambat laju korosi.
Untuk  mengetahui  nilai  laju  korosi  hal  yang  dilakukan  yaitu  menghitung  luas permukaan spesimen, massa jenis spesimen dan volume spesimen. Pengujian spesimen terdiri yang terdiri atas 4 konsentrasi inhibitor yaitu 0 ppm, 400 ppm, 500 ppm dan 600 ppm  dalam  medium  korosif  NaCl  3%  dengan  suhu  40 o C.  Durasi  waktu  perendaman spesimen  selama  240  jam  atau  10  hari.  Laju  korosi  ditentukan  dengan  menggunakan metode weight loss. Hasil penelitian ditampilkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil perhitungan laju korosi berdasarkan variasi konsentrasi inhibitor selama 240 jam perendaman dalam medium NaCl 3% dengan suhu medium sebesar 40 o C Konsentrasi (ppm) Kehilangan massa (gram) Laju korosi (mpy) 0 0.25 88.08 400 0.02 6.99 500 0.01 3.55 600 0 0
Berdasarkan Tabel 1, diperoleh bahwa ada pengaruh konsentrasi inhibitor terhadap besarnya  kehilangan  massa  pada  spesimen,  kehilangan  massa  terbesar  terjadi  pada spesimen  ( blanko )  dengan  konsentrasi  0  ppm  yaitu  sebesar  0,25  gram,  sedangkan kehilangan massa terkecil bahkan hampir tak terdeteksi terdapat pada spesimen dengan konsentrasi  inhibitor  sebesar  600  ppm  sebesar  0  gram.  Kehilangan  massa  sendiri diperoleh dari selisih antara massa awal dan massa akhir sampel. Kehilangan massa atau proses korosi yang terjadi disebabkan oleh terjadinya proses oksidasi pada sampel yang bereaksi dengan NaCl 3% sebagai larutan korosif sehingga sampel melepaskan ion-ion anoda dan bagian yang lainnya menerima ion-ion katoda yang dilepaskan.
Gambar 4. Grafik hubungan antara konsentrasi inhibitor terhadap laju korosi spesimen baja ST 37
Baja ST37 dengan kandungan Fe di dalamnya akan bereaksi dengan pelarut NaCl yang korosif. Reaksi kimia ini dapat berupa reaksi langsung Fe dengan NaCl atau reaksi dengan air dan oksigen yang dicampur ke dalamnya. Reaksi tersebut akan membentuk reaksi  korosi  pada  permukaan  baja.  Reaksi  antara  baja  dan  NaCl  dapat  dilihat  pada persamaan di bawah ini.
Fe + 2 NaCl → FeCl 2 + Na 2
Pada  penelitian  yang  dilakukan,  NaCl  dilarutkan  dalam  air  membentuk  media korosi. Senyawa air akan memengaruhi reaksi antara Fe dan NaCl, sehingga reaksi kimia antara ketiganya dapat dilihat pada persamaan di bawah ini.
Fe + 2 NaCl + 4H2O → FeCl 2 +4H 2 O + Na 2
Persamaan di atas adalah persamaan reaksi korosi yang dibentuk oleh Fe, NaCl dan H 2 O. Terbentuknya  reaksi  korosi  pada  permukaan  baja,  akan  menimbulkan  kerusakan  yang dapat  menurunkan  kualitas  baja  itu  sendiri  (Bukhori  &  Widiastuti,  2020).  Kehilangan massa  pada  sampel  tanpa  inhibitor  lebih  besar  dibandingkan  dengan  sampel  yang
ditambahkan inhibitor. Hal ini terjadi karena inhibitor dari ekstrak kulit jagung tersebut memiliki  kandungan  tanin. Tanin  merupakan  senyawa  kompleks  yang  sangat  berperan dalam menghambat reaksi oksidasi pada besi (logam).
Pada pengujian laju korosi dalam larutan korosif larutan korosif NaCl 3% dengan waktu  perendaman  selama  sepuluh  hari,  terlihat  adanya  perbedaan  antara  sampel  baja yang ditambahkan dan tanpa ditambahkan inhibitor larutan ekstrak kulit jagung. Inhibitor bertindak untuk memperlambat reaksi yang terjadi antara baja dan medium korosif yang diberikan.  Pada  berbagai  variasi  konsentrasi  larutan  inhibitor  yang  diberikan  terlihat adanya  indikasi  pengurangan  laju  korosi  setelah  ditambahkan  larutan  inhibitor  seperti yang terlihat pada Gambar 4.
Berdasarkan  Gambar  4,  dapat  diketahui  bahwa  pada  konsentrasi  penambahan ekstrak 0 ppm atau diistilahkan dengan blanko, nilai laju korosinya besar yaitu 88,08 mpy, setelah  pemberian  inhibitor  dengan  kenaikan  konsentrasi  yang  diberikan,  grafik menunjukkan  penurunan  nilai  laju  korosi  dari  pemberian  konsentrasi  inhibitor  sebesar 400  ppm,  500  ppm  dan  600  ppm.  Hal  ini  terjadi  karena  inhibitor  berperan  sebagai penghambat laju korosi. Semakin besar nilai konsentrasi inhibitor yang diberikan, maka nilai laju korosi juga akan semakin menurun. Adanya penurunan nilai laju korosi terhadap variasi inhibitor yang diberikan, menunjukkan bahwa ekstrak kulit jagung baik digunakan sebagai inhibitor. Dalam hal ini inhibitor berperan sebagai penghambat dikarenakan tanin yang  terkandung  dalam  ekstrak  kulit  jagung  berikatan  dengan  besi  sehingga  terbentuk proteksi yang melindungi baja dari korosi. Dengan bertambahnya konsentrasi tanin akan menggeser nilai laju korosi ke arah yang lebih rendah, dengan kata lain tanin berperan sebagai inhibitor anodik, proses inhibisi korosi berlangsung dengan cara menekan reaksi oksidasi baja sehingga transfer elektron dapat terhambat (Trethewey, 1991).

## B. Efisiensi inhibitor ekstrak kulit jagung
Efisiensi  inhibisi  dinyatakan  dalam  persentase  penurunan  laju  korosi  baja  tanpa menggunakan inhibitor. Hasil perhitungan efisiensi inhibisi dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel  2.  Hasil perhitungan nilai Efisiensi  spesimen berdasarkan variasi  konsentrasi inhibitor selama 240 jam perendaman dalam medium NaCl 3% dengan suhu medium sebesar 40 o C
Konsentrasi (ppm) Laju korosi (mpy) EI (%) 0 88.08 0 400 6.99 92.06 500 3.55 95.97 600 0 100 .
Gambar  5.  Grafik  hubungan  antara  konsentrasi  inhibitor  terhadap  nilai  efisiensi  inhibitor  ekstrak  kulit jagung pada spesimen baja ST 37 dalam medium NaCl 3%
Gambar 5, menunjukkan bahwa nilai efisiensi inhibisi ekstrak kulit jagung terhadap korosi  baja  ST  37  cenderung  naik  dengan  bertambahnya  konsentrasi  yang  diberikan dimana semakin besar konsentrasi inhibitor yang diberikan, akan semakin besar pula nilai efisiensi  inhibisi  yang  dihasilkan.  Pada  grafik  dapat  terlihat  bahwa  efisiensi  inhibisi tertinggi terdapat pada medium dengan konsentrasi 600 ppm, mencapai 100%. Efisiensi inhibisi  akan  terus  meningkat  seiring  bertambahnya  konsentrasi  larutan.  Namun  jika seiring bertambahnya waktu, efisiensi inhibisi ini akan menurun apabila kapasitas gugus fungsinya  untuk  teradopsi  pada  permukaan  baja  sudah  maksimum  dan  tidak  dapat membentuk lapisan pelindung lagi.

## C. Hasil pengujian SEM dan EDx spesimen baja ST 37
Pengujian  SEM  digunakan  untuk  melihat  bentuk  korosi  yang  terjadi  setelah pengujian korosi pada spesimen. Pengujian SEM digunakan karena memiliki ketelitian sampai 1.000.000 kali. Hasil pengujian karakteristik morfologi baja ST37 yang direndam menggunakan NaCl 3% dengan variasi konsentrasi inhibitor. Hasil pengujian SEM yang dilakukan di Laboratorium Teknik Mesin ITS Surabaya dapat dilihat pada Gambar 6.
Gambar 6. Hasil SEM  baja ST 37 dalam medium NaCl  (a) 5000  kali perbesaran konsentrasi  inhibitor 0 ppm,  (b)  1000  kali  perbesaran  konsentrasi  inhibitor  400  ppm,  dan  (c)  1000  kali  perbesaran  konsentrasi inhibitor 500 ppm
(a) (b)
124_ Teknosains: Media Informasi Sains dan Teknologi, Volume 17, Nomor 1, Januari-April 2023, hlm. 116-127
Gambar  6,  memperlihatkan agglomeration (gumpulan)  tidak  merata  dan  ukuran kecil,  lubang  ( hole )  dan  retakan  ( crack )  yang  lebih  sedikit  pada  spesimen  dengan penambahan inhibitor 500 ppm pada suhu perendaman 40 o C jika dibandingkan dengan spesimen (a) dan (b). Hal ini mengidentifikasi bahwa spesimen telah mengalami korosi dengan  jenis  retak  tegang.  Jenis  korosi  ini  biasanya  disebabkan  keadaan  larutan,  suhu serta juga tegangan dan bentuk logam. Ciri dari korosi retak tegang yaitu adanya retak yang terjadi pada permukaan logam. Korosi jenis retak tegang juga pernah diidentifikasi oleh Nurbanasari & Abdurrachim (2014).
Setelah  dilakukan  uji  SEM,  dilakukan  juga  uji  EDx,  hasil  analisis  unsur  yang terkandung  dalam  spesimen  baja  ST  37  dengan  menggunakan  Edx  disajikan  dalam Gambar 7.
(a)
(c)
Gambar 7. Hasil analisa kandungan unsur spesimen baja ST 37 dalam medium NaCl 3% selama 240 jam dengan menggunakan Edx yang terdiri atas: (a) 0 ppm, (b) 400 ppm dan (c) 500 ppm
Hasil Uji EDX yang disajikan dalam Gambar 7, menunjukkan adanya kandungan unsur  oksigen  yang  cukup  tinggi  pada  sampel  (a)  sebesar  31,03%,  mengindikasikan proses oksidasi besi yang membentuk produk besi oksida. Sementara itu unsur Fe pada Gambar 7 yang paling sedikit yaitu 46,48% dibandingkan dengan dua sampel lainnya. Hal  ini  menunjukan  bahwa  Fe  pada  sampel  (a)  banyak  yang  teroksidasi  oleh  unsur  O, sehingga memiliki laju korosi paling tinggi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  diperoleh  kesimpulan  yang  menunjukkan  laju  korosi terbesar pada konsentrasi 0 ppm (tanpa inhibitor) yaitu sebesar 88,08 mpy, sementara laju korosi terendah yaitu pada konsentrasi 600 ppm yaitu sebesar 0 mpy. Efisiensi inhibitor korosi  yang  paling  besar  terjadi  pada  konsentrasi  600  ppm  sebesar  100%.    Sedangkan pada  hasil  karakterisasi Scanning  Electron  Microscopy (SEM)  memperlihatkan agglomeration (gumpulan) tidak merata dengan ukuran kecil, lubang ( hole ) dan retakan ( crack )  juga  lebih  sedikit  pada  spesimen  dengan  inhibitor  500  ppm.  Hal  ini mmenunjukkan  bahwa  spesimen  telah  mengalami  korosi  dengan  jenis  korosi  retak tegang. Hasil Uji EDX menunjukkan adanya kandungan unsur oksigen yang cukup tinggi dan unsur Fe yang paling rendah pada spesimen (a) sebesar 31,03% dan 46,48%. Hal ini menunjukan  bahwa  Fe  banyak  yang  teroksidasi  oleh  unsur  O,  sehingga  memiliki  laju korosi paling tinggi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  menyampaikan  terima  kasih  kepada  tim  peneliti  Korosi  yang  telah memberikan dukungan moril selama pelaksanaan penelitian dan pimpinan Jurusan Fisika
Fakultas Sains dan Teknologi  Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  yang telah mendanai sepenuhnya penelitian ini melalui Hibah Penelitian Berbasis Prodi.

## DAFTAR PUSTAKA
Afandi, Y. K., Arief, I. S., & Amiadji. (2015). analisa laju korosi  pada pelat baja karbon dengan variasi ketebalan coating. Jurnal Teknik ITS , 4(1), 1–5.
Aminuddin, R. R., Santosa, A. W. B., & Yudo, H. (2020). Analisa kekuatan tarik, kekerasan dan kekuatan puntir baja ST 37 sebagai bahan poros baling-baling kapal (propeller shaft) setelah proses tempering. Jurnal Teknik Perkapalan , 8(3), 368–374.
Anjani,  A.  D.  S.  (2021).  Pengaruh  Inhibitor  Alami  dari  Biji  Nangka  terhadap  Laju  Korosi  Baja Karbon Tinggi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Apriyanti,  N. (2021). Pengaruh  Inhibitor  Dari  Biji  Nangka  terhadap  Laju  Korosi  Baja  Karbon  Medium.
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Arifin, B., & Ibrahim, S. (2018). Struktur, Bioaktivitas dan Antioksidan Flavonoid. Jurnal Zarah , 6(1), 21– 29. https://doi.org/10.31629/zarah.v6i1.313.
Asdim.  (2007).  Penentuan  penentuan  efisiensi  inhibisi  efisiensi  inhibisi  ekstrak  kulit  ekstrak  kulit  buah manggis  buah  manggis  ( Garcinia  mangostana L.)  pada  reaksi  korosi  baja  dalam  larutan  asam. Jurnal Jurnal Gradien , 3(2), 273–276.
Bayuseno, A. . P., & Handoko, E. D. (2013). Analisa Korosi  Erosi  Pada Baja Karbon Rendah dan Baja Karbon Sedang Akibat Aliran Air Laut. Universitas Diponegono.
Bhaigyabati, T., Kirithika, T., Ramya, J., & Usha, K. (2011). Phytochemical constituents and antioxidant activity  of  various  extracts  of  corn  silk  ( Zea  mays .  L). Research  Journal  of  Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences , 2(4), 986–993.
Bukhori,  M. S.,  &  Widiastuti,  I.  (2020).  The  effect  of  inhibitor  level  of  rambutan rind  extract  and  HCl solvent concentration on the corrosion rate of ST 37 steel. HoMEVE , 3(2), 67–70.
Fahriani,  Rahmaniah.  (2021).  Pengaruh  Inhibitor  Alami  terhadap  Laju  Korosi  Baja  Karbon  Rendah. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Flogler, H. S. (1992). Elements of Chemical Reaction Engineering (2nd ed.). New Delhi: Prentice Hall of India.
Gapsari,  F., Press,  U.  B.,  Media,  U.  B.,  &  Soenoko,  R.  (2017). Pengantar  Korosi .  Malang:  Universitas Brawijaya Press.
Guo, J., Liu, T., Han, L., & Liu, Y. (2009). The effects of corn silk on glycaemic metabolism. Nutrition and Metabolism , 6, 1–6. https://doi.org/10.1186/1743-7075-6-47. Hasanudin,  K.,  Hashim,  P.,  &  Mustafa,  S.  (2012).  Corn  silk  (Stigma  Maydis)  in  healthcare:  A phytochemical and pharmacological review. Molecules , 17(8), 9697–9715.
https://doi.org/10.3390/molecules17089697.
Hidayah,  N.  (2016).  Pemanfaatan  Senyawa  Metabolit  Sekunder  Tanaman  (Tanin  dan  Saponin)  dalam Mengurangi  Emisi  Metan  Ternak  Ruminansia. Jurnal  Sain  Peternakan  Indonesia ,  11(2),  89–98. https://doi.org/10.31186/jspi.id.11.2.89-98.
Jalaluddin,  Ishak,  &  Rosmayuni.  (2015).  efektifitas  inhibitor  ekstrak  tanin  kulit  kayu  akasia  ( Acacia mangium ) terhadap laju korosi baja lunak (St.37) dalam media asam klorida. Jurnal Teknologi Kimia Unimal , 4(1), 89–99.
Kaur,  D.,  Kaur,  D.,  Kaur,  N.,  Chopra,  A.,  &  Arora,  P.  (2015).  Corn  silk :  a  Review  on  botanical  and harmacological considerations. Europea Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences , 2(5), 554–572.
Kevin  J.  Pattireuw,  Fentje  A.  Rauf,  R.  L.  (2013).  Analisis  Laju  Korosi  Pada  Baja  Karbon  Dengan Menggunakan Air Laut dan H 2 SO 4 . Universitas Sam Ratulangi Manado. Kirk-Othmer. (2007). Encyclopedia of Chemical Technology (5th ed.). New York: John Wiley & Sons, Inc. Kusriani, H., Marliani, L., & Apriliani, E. (2017). Aktivitas antioksidan dan tabir surya dari tongkol dan rambut jagung ( Zea mays L.). Indonesian Journal of Pharmaceutical Science and Technology , 4(1), 10-17. https://doi.org/10.15416/ijpst.v4i1.10428.
Leonard, J. (2015). Distribusi  tingkat  karat  dan laju  korosi  baja St  37 dalam lingkungan air laut dan air tanah. Jurnal Mekanikal , 6(1), 564–568.
Magga, R., Zuchry, M., & Arifin, Y. (2017). Analisis laju korosi baja karbon rendah dalam media bahan bakar (premium dan pertalite). Prosiding Seminar Hasil Penelitian (SNP2M) 2017 , 223-228. Mardiah,  M.,  Lapua,  E.  P.,  Wahyudiantara,  I. P.,  Iqbal,  M.,  Lestari,  I.,  Rodiyatunnisa,  R.,  Sakinah,  N., Novianti, H. L., & Fadilah, O. A. (2018). Studi laju korosi logam aluminium dengan penambahan
inhibitor  dari  ekstrak  daun  karamunting  ( Rhodomyrtus  tomentosa )  dalam  Larutan  NaCl. Jurnal Chemurgy , 1(2), 39-42. https://doi.org/10.30872/cmg.v1i2.1144. Miranda,  E.  (2020).  Analisis  laju  korosi  pada  logam  melalui  proses  dipcoating  larutan. Jurnal  Hadron , 2(01), 29–33.
Mufis, F. A. (2016). Pemanfaatan Ekstrak Kulit Luar Semangka sebagai Inhibitor Korosi Tinplate dalam Media 2% NaCl. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Mulyati,  B.  (2019).  Tanin  dapat  dimanfaatkan  sebagai  inhibitor  korosi. Jurnal  Industri,  Elektro,  dan Penerbangan , 8(1), 1–4.
Nofri,  M.  (2019).  Analisis  ketangguhan  antara  baja  st  37  dan  st42  dengan  ketebalan  dan  variasi  lapisan karbon fiber untuk kerangka mobil listrik. Presisi , 21(2), 56–65.
Nugroho, A. (2011). Pengaruh Penambahan Inhibitor Organik Ekstrak Ubi Ungu terhadap Laju Korosi pada Material Baja Low Karbon di Lingkungan NaCl 3.5%. Universitas Indonesia . Nurbanasari, M., & Abdurrachim. (2014). Crack of a first stage blade in a steam turbine. Case Studies in Engineering Failure Analysis , 2(2), 54–60. https://doi.org/10.1016/j.csefa.2014.04.002. Oktaviani,  R.  (2018).  Analisa  Pengaruh  Penambahan  Inhibitor  Ekstrak  Daun  Waru  ( Hibiscus  tiliaceus ) terhadap Laju Korosi Besi Beton. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Pangemanan,  D.  A.,  Suryanto,  E.,  &  Yamlean,  P.  V.  Y.  (2020).  Skrinning  fitokimia,  uji  aktivitas antioksidan  dan  tabir  surya  pada  tanaman  jagung  ( Zea  mays L.). Pharmacon ,  9(2),  194. https://doi.org/10.35799/pha.9.2020.29271.
Rahmaniah, R., Amalia, N., & Ihsan, I. (2019). Analisis laju korosi besi beton dengan medium tanah rawa. JFT : Jurnal Fisika dan Terapannya , 6(2), 121-131. https://doi.org/10.24252/jft.v6i2.11724. Rohmadianto, D., Suhartatik, N., & Widanti, Y. A. (2018). Aktivitas antioksidan teh rambut jagung ( Zea mays L.  Sacharata)  dengan  penambahan  rosela  ( Hibiscus  sabdariffa L)  dan  variasi  lama pengeringan. Jurnal Ilmiah Teknologi daan Industri Pangan UNSRI , 3(2), 3–10. Sanjaya, R., Ginting, E., & Riyanto, A. (2018). Efektivitas ekstrak daun pepaya ( Carica papaya L.) sebagai inhibitor pada baja ST37 dalam medium korosif NaCl 3% dengan variasi waktu perendaman. Jurnal Teori dan Aplikasi Fisika , 6(2), 167–174. https://doi.org/10.23960/jtaf.v6i2.1839. Santoso, M. T. (2019). Laju Korosi Nikel Dalam Media Asam Klorida. Universtas Sanata Dharma. Sari, D., Handani, S., & Yetri, Y. (2013). Pengendalian laju korosi baja St-37 dalam medium asam klorida dan  natrium  klorida  menggunakan  inhibitor  ekstrak  daun  teh  ( Camelia  sinensis ). Jurnal  Fisika Unand , 2(3), 204–211.
Setyantoro,  M.  E.,  Haslina,  &  Wahjuningsih,  S.  B.  (2019).  Pengaruh  waktu  ekstraksi  dengan  metode ultrasonik terhadap kandungan vitamin c, protein. Jurnal Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian , 14(2), 53–67.
Siregar, T., Sitorus, E., Priastomo, Y., Bachtiar, E., Siagian, P., Mohamad, E., Gurning, K., Hasibuan, F. A., Destiarti, L., Marzuki, I., & others. (2021). Korosi dan Pencegahannya . Yayasan Kita Menulis. https://books.google.co.id/books?id=GTgqEAAAQBAJ Soedarsono, J. W. A., & Sudarmono. (2020). Penentuan Korosi Batas Butir dan Mekanik pada Pipa Sudradjat, A., & Bayuseno, A. P. (2014). Analisis korosi dan kerak pipa nickel alloy N06025 pada waste heat boiler. Jurnal Teknik Mesin , 1(4), 40–45.
Sujatno, A., Salam, R., Bandriyana, B., & Dimyati, A. (2017). Studi Scanning Electron Microscopy (SEM) untuk  karakterisasi  proses  oxidasi  paduan  zirkonium. Jurnal  Forum  Nuklir ,  9(1),  44-50. https://doi.org/10.17146/jfn.2015.9.1.3563.
Tan, B., Xiang, B., Zhang, S., Qiang, Y., Xu, L., Chen, S., & He, J. (2021). Papaya leaves extract as a novel eco-friendly corrosion inhibitor for Cu in H 2 SO 4 medium. Journal of Colloid and Interface Science , 582(December), 918–931. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2020.08.093. Trethewey, K. R., & Jhon Chamberlain. (1991). Korosi Untuk Mahasiswa dan Rekayawasan . Gajah Mada
University Press.
Utomo, B. (2012). Jenis Korosi Dan Penanggulangannya. Kapal , 6(2), 138–141. https://doi.org/10.12777/kpl.6.2.138-141.
Wirasutisna, K. R., Fidrianny, I., & Rahmayani, A. (2012). Telaah kandungan kimia rambut jagung (Zea mays L.). Acta Pharmaceutica Indonesia , 37(1), 5–8.
Wu, X. Y., Sun, J. K., Wang, J. M., Jiang, Y. M., & Li, J. (2019). Crevice corrosion behaviors between cfrp and  stainless  steel  316L  for  automotive  applications. Acta  Metallurgica  Sinica  (English  Letters) , 32(10), 1219–1226. https://doi.org/10.1007/s40195-019-00909-z.
Yurida, M., Afriani, E., & R, S. A. (2013). Pengaruh kandungan CaO dari jenis adsorben semen terhadap kemurnian gliserol. Jurnal Teknik Kimia , 19(2), 33-42.